229 
und ob das Vermögen, : bleibenden Magnetismus anzunehmen, etwa 
mit dem Kohlengehalte zufammenhänge oder nicht. Das Material, 
deffen er fich bediente, waren 6 gleich lange  EHlinder von gleichem 
Durchmeffer, 2 waren von verfchiedenen Stahlforten, 2 von ver 
Schiedenen Sorten weichen Eifens, 1 von Öußftahl und 1 von Guf- 
eifen. Zunächjt waren vorläufige DVerfuche angejtellt worden, um 
zu umterfuchen, ob nicht etwa .einer oder.der andere Cylinder fchon 
bei der Bearbeitung magnetifch geworden jei und Polarität ange 
nommen habe. Bei Anwendung einer Fehr empfindlichen aftatifchen 
Nadel zeigten fich fämmtliche 6 Cylinder polar, und zwar Hatte das 
Gußeifen durch die Bearbeitung entfchieden den ftärfften, der Guß- 
ftahl den fchwächlten Magnetismus angenommen. AS hierauf die 
Sylinder alfe durd) einen gleich ftarfen electrifhen Strom, der von 
zwet Bunfen’fchen Elementen hervorgerufen war, magnetifirt worden 
waren, wurde die Stärke des entftandenen Magnetismus dadırcd) 
ermittelt, daß man fie mac) einander einen electrifchen Strom ins 
duteiren ließ, deifen ntenfität durch die bewirkte Ablenkung der 
Galvanometernadel gemefjen wurde. Das Gußeifen hatte abermals 
unbeftritten den ftärkten Magnetismus angenommen, Als nad) 
zweimal 24 Stunden der DBerfuch erneuert wurde, ohne daß die 
Stäbe von Neuen magnetifirt worden wären, zeigten die beiden 
Eifenforten natürlich feine Spur don Magnetismus mehr, und aud) 
die 4 übrigen Hatten einen Berluft, jedoch war diefer beim Gußeifen 
bei Weiten der geringfte. Er betrug beim Önßeifen nur 212/49 %/ı, 
während er bei der einen Stahljorte bis zu 713/, 0/, ftieg. Eine 
weitere Abnahme des Magnetismus fand in den nächiten 3 Wochen 
nicht mehr ftatt. Nu wurden fie durch einen Strom von 4 Buns 
jen’fchen Elementen wieder magnetifirt und auf diefelbe Weije wie 
früher die Stärke des erregten Magnetismus gefucht. Wieder zeigte 
das Gußeifen den jtärfften Magnetismus. Fünf Tage darauf hatte 
das Gußeifen nur 79/43 %, verloren, während wieder die oben ers 
wähnte Stahlforte einen Verluft von 37'/, 9%, aufwies. Die andere 
Stahlforte Hatte jelt freilih an Magnetismus Nichts eingebüßt. 
ALS endlich die Stäbe noch einmal einem Strom von 6 Bunfen’- 
jhen Elementen ausgefet worden waren, und man fie wieder 
